3G9 
MnngnnanHmonid (Mi,. 35. Sb. <53 = MnSb nahewi, Tammann », - 
265°). Die Dispersionsknrve ist in meiner ersten Arbeit (l.c. big. ) 
dargestellt. Die Temperaturkurve s = <P (0 ist in Tab. 1 dargestelU; 
und zwar bleibt bis etwa 60° die Drehung konstant, bei 80 kundigt 
sieh sehon eine Abnahme an, die sich weiter nahezn linear tortsetzt. 
Der Nullpunkt scheint sich bei 265° zu befinden. Nach emer ersten 
Erhitzung bis 205° nnd nachheriger Abköhlung stieg die Drehung 
wieder zum früheren Werte an, zeigt also keine thermische Hyste- 
rese. Eine zwaite Erhitzung lieferte die beiden letzten Dankte bei 
222° und 245°; bei weiterer Erhitzung warde der Spiegel zerstört. 
: q (0 
tabelle 1. 
Mn Sb (gesattigt) 
N 
15 
15 
15 
10 
10 
15 
12 
15 
L (mm) e (min.) 
1 — 567 im 
% 
± de 
(min.) 
25° 
50— 60° 
97—103° 
145- 155° 
185—193° 
200—205° 
215-220° 
240—245° 
— 124.6 
— 125.0 
— 113.5 
— 71.4 
I 
— 49.3 
— 40.7 1 
— 27.8 ! 
— 14.3 
- 17.4 
- 17.5 
— 15.9 
— 11.0 
— 6.9 
— 5.7 
— 3.9 
— 2.0 
0.05 
0.05 
0.1 
0.2 
0.2 
0.05 
0.1 
0.1 
0.3 
0.3 
0.6 
2.0 
3.0 
1.0 
2.5 
5.0 
Btnare Eisen verbindungen. 
Eisenkarbid I Cementit, (Hilpert, 6 0 = 235°). Fur die Umwand- 
lungstemperatur tand Hr Wologdin 180°, was nach seiner Versuchs- 
anordnuno- eine untere Grenze darstellen kann. Sodann konstatierte 
Hr Mauraïn bei hochgradigen Kohlenstoffstahlen Unregelmassigkeiten 
unterhalb 240°. Dies warde besta tigt von den Hrn Smith,^ White, 
Barker und Güild, die schliesslich aus ihrem Stahl das Cementit- 
pulver nach der ARNOLD’schen Methode extrahierten '); dabei tanden 
i) mTwologdin, Gomt. Rend. 148, p 776, 1909; Ch. Maura.n, Cornpt Rend. 
150 p. 779, 1910; Ann. d. Chim. et Phys. (8) 20, p. 372, 1910; S. W. I.Smith, 
W ’ White, S. G. Barker und G. Guild, Proc. Phys. Soc. London 24 pp. 02, 
342, 1912 und 25, p. 77, 1912; 1. O. Arnolp, Journ. Iron & Steel Inst. 1, p, 174, 
1910 
